SÉANCE DU 23'JANVIER IpoS. 189 



quement pendant que le centre, encore liquide, est maintenu à une tempé- 

 rature plus élevée; 



3° Par suite du changement de l'état liquide à l'état solide de la fonte 

 saturée de carbone au four électrique. 



Examinons successivement ces différentes causes : 



i" On sait depuis longtemps que la fonte, portée au-dessus de son pomt 

 de fusion, renferme en solution une grande quantité de gaz hydrogène et 

 oxyde de carbone. Il nous suffira de rappeler sur ce point les travaux de 

 notre confrère M. Cailletet ('). ceux du colonel Caron C), ceux de 

 MM. Troost et HaulefeuiUe («). de DeviUe (^ et de MuUer C). Si, par 

 refroidissement brusque, nous formons une couche résistante et homogène 

 à la surface de la fonte en fusion, les gaz qui se dégageront exerceront 

 une pression sur la fonte encore liquide. Lorsque le culot métallique, 

 refroidi dans l'eau, présente extérieurement une surface lisse comme celle 

 de la figure 3, les gaz contenus dans la fonte liquide n'ont pu sortir au 

 travers de l'enveloppe. 



00 II est bien évident que, par suite du refroidissement brusque de la 

 couche métallique extérieure et solide, mise au contact de l'eau froide, cette 

 dernière diminue de volume, se contracte, tandis que la partie interne est 

 encore liquide. Lorsque la couche métallique extérieure est devenue noire 

 par son refroidissement rapide, si l'on sort de suite le culot métallique de 

 l'eau qui l'entoure, .1 revient au rouge indiquant ainsi que le métahnterieur 

 est encore à une température suffisante pour être liquéfié. 



Nous avons démontré de plus, dans des expériences précédentes, que 

 les diamants ne se rencontrent qu'au centre des culots métalliques. 



3° L'augmentation de volume, due au changement de l'état liquide à l'état 

 solide, tend également à augmenter la pression supportée par la partie restée 

 liquide au centre du lingot. 



Grâce à notre four électrique, qui nous permet de fondre le fer et la 



^ . , CAlLLHTE-r, Hccherch>^s .sur le. gaz contenus dans la fonte et l'acier a l'état de 

 fusion (Comptes rendus, t. LXI, i86o, p. S5o). 



C) Cakon, Sur les soufflures de l'acier (Comptes rendus, l. LXII, iSbc, p. 29b, 

 l. LXX, 1870, p. 45i et 1263. 



(■') Troost el Hautufelille, hochage de la fonte (Comptes rendus, t. LXX, .670, 

 p. 255, et t. LXXVI, 1873, p. 482 el 562, el t. LXXX, 1875, p. 788). 



<*) Deville, Comptes rendus, t. LXX, 1870, p. 256. 



n MuiLKH, Ueber die in hJisen und Stahl eingeschlossenen Gase (BericlUe, l. XII. 

 p. 93). 



